資料１－２

リサイクル製品認定申請の手引き【別冊】

令和６年３月

福岡県環境部循環型社会推進課

１

別表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １
別表１

認定品目、細目ごとの規格等及び再生資源

別表２

品質性能に係る製造等の管理方法

別表３

品質性能に係る試験項目及び試験内容

別表４

環境安全性に係る製造等の管理方法

別表５

環境安全性検査方法

別表６

単価地区適用一覧

２｢リサイクル製品認定申請書｣記入例‥‥‥‥‥‥‥‥‥２２

３｢リサイクル製品認定申請書｣様式 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２６
様式第１号 リサイクル製品認定申請書（新規申請）
様式第３号 認定リサイクル製品更新申請書（更新申請）

４｢再生資源供給証明書｣様式、記入例‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４

５｢役員名簿｣様式

６

提出書類一覧表（新規、更新）‥‥‥‥‥‥‥‥３８

７

チェックシート（新規、更新）‥‥‥‥‥‥‥‥４０‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３７

８「リサイクル製品認定申請書」電子ファイル入力手順 ‥‥６０

別表１ 認定品目、細目ごとの規格等及び再生資源品目

細目

1 再生加熱アスファルト混合物

再生粒度調整砕石

2

再生資源を含有した路盤材

規格等

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5

再生粗粒度アスファルト混合物(20)
再生密粒度アスファルト混合物(20)
再生密粒度アスファルト混合物(13)
再生細粒度アスファルト混合物(13)再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)再生密粒度アスファルト混合物(20F)
再生密粒度アスファルト混合物(13F)
再生細粒度ギャップアスファルト混合物(13F)
再生細粒度アスファルト混合物(13F)
再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13F)
再生開粒度アスファルト混合物(13)
RM-40
RM-30
RM-25
RC-40
RC-30

6

RC-20

1
2

再生骨材コンクリートM
再生骨材コンクリートL

再生クラッシャーラン

3 再生資源を含有したコンクリート

3
1
2
3
4
5
a セメント
6
コンクリー
7
ト二次製
8
再生コンクリー 品
4
鉄筋コンク
ト二次製品
9
リート
二次製品 101112
13
14b レジンコンクリート
15
二次製品
16
1
2
インターロッキングブ
ロック
3
4
再生資源を含5 有した舗装用ブ
5
ロック
舗装用れんが
6
7
無筋コンク
リート
二次製品

木質ブロック
6 再生塩化ビニル管・継手
7 建設汚泥改良土
8 土壌改良材

9 再生資源を含有したタイル

10 再生木質ボード

11

再生資源を含有した建築用仕上材（断熱材）

ａ 木材・プラスチック
再生複合材
ｂ 袋型根固め用袋
土木建築用プラ 材
12
スチック資材ｃ 再生プラスチック
車止め

8

普通ブロック

1
2
3
1
2
1
2
3

排水用リサイクル硬質塩化ビニル管
建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管
下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管第１種処理土
第２種処理土
普通肥料
バーク肥料
グラウンド舗装用土壌改良材

1
1
2
3
1
2
3
4

アスファルトコンクリート塊
アスファルト混合物
下水汚泥溶融スラグ
事前審査制度によ一般廃棄物溶融スラグ
る認定
鉄鋼スラグ

―

コンクリート塊、下水汚泥溶融スラグ
一般廃棄物溶融スラグ、鉄鋼スラグ
陶磁器くず

―

コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊
下水汚泥溶融スラグ、一般廃棄物溶融スラグ
建設汚泥、鉄鋼スラグ、陶磁器くず、フライアッシュ(石炭火力発電施設、木質バイオマス発電施設で発生する飛灰に限る。)を造粒固化またはセメント系固化材を用いて薬剤固化させたもの

JIS A 5022
JIS A 5023
鉄鋼スラグ、又はフライアッシュを用いたコンクリート JIS A 5308
暗きょ類
舗装・境界ブロック類
路面排水溝類ブロック式擁壁類
その他の製品
くい類
擁壁類
暗きょ類
マンホール類
路面排水溝類
用排水路類
共同溝類
その他の製品
下水道用レジンコンクリート製マンホール
下水道用レジンコンクリート管
下水道推進工法用レジンコンクリート管
普通インターロッキングブロック
透水性インターロッキングブロック
植生用インターロッキングブロック
視覚障害者用インターロッキングブロック
普通舗装用れんが
透水性舗装用れんが
植生用舗装用れんが

JIS A 5372
JSWAS A-2
JSWAS A-4

JIS A 5371
JASS 7 M-101

JIS A 5215
JASS 7 M-101
JASS 7 M-101のうち「3.品質」
AS58
JIS K 9798 AS59
JIS K 9797 AS62

コンクリート塊、下水汚泥溶融スラグ
一般廃棄物溶融スラグ
鉄鋼スラグ(高炉スラグ、電気炉酸化スラグ）
陶磁器くず、廃ガラス
上水汚泥(焼却灰を除く）
採石及び窯業廃土、フライアッシュ
再・未利用木材（間伐材を含む）

廃棄された硬質塩化ビニル管・継手

―

建設汚泥

―
―
―

下水汚泥、再・未利用木材（間伐材を含む）
樹皮
浄水場から発生する上水汚泥

JIS A 5741

2

コンクリート塊
下水汚泥溶融スラグ
一般廃棄物溶融スラグ
鉄鋼スラグ(高炉スラグ、電気炉酸化スラグ）
陶磁器くずフライアッシュJSWAS K-10
JSWAS K-11
JSWAS K-12

JIS A 5905
JIS A 5908
JIS A 5404
JIS A 9504
JIS A 9511
JIS A 9521
JIS A 9523

1

コンクリート塊
鉄鋼スラグ(高炉スラグ、電気炉酸化スラグ）
フライアッシュJIS A 5371

JIS A 5209
繊維板
パーティクルボード
木質系セメント板
人造鉱物繊維保温材
発泡プラスチック保温材
建築用断熱材
吹込み用繊維質断熱材

再生資源

コンクリート塊、下水汚泥溶融スラグ
一般廃棄物溶融スラグ、鉄鋼スラグ、陶磁器くず
廃ガラス、上水汚泥(焼却灰を除く）
採石及び窯業廃土、フライアッシュ
再・未利用木材
グラスウール
ロックウール
再・未利用木材
廃プラスチック
再・未利用木材（間伐材を含む）
廃プラスチック

―

3

芯材あり

4

芯材なし

廃プラスチック類
―

1

品目

細目

規格等

再生資源

13 埋戻用再生砂1―

コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊
下水汚泥溶融スラグ、一般廃棄物溶融スラグ
鉄鋼スラグ、陶磁器くず（廃瓦、レンガくずに限る）

14 地盤改良用固化材

1―

石炭灰、廃石膏（半水石膏、無水石膏に限る）
鉄鋼スラグ、製紙スラッジ灰

15 再生資源を含有した外装材

1
2

化粧サイディング
現場塗装用サイディング

1

第1種再生土砂JIS A 5422

16 再生土砂―
2

第2種再生土砂

備考 「JIS」とは、工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）に基づく日本工業規格をいう。
「JSWAS」とは、（公社）日本下水道協会の規格をいう。
「JASS」とは、（一社）日本建築学会の規格をいう。
「AS」とは塩化ビニル管・継手協会の規格をいう。

2

再・未利用木材（間伐材を含む）
フライアッシュ
コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊
採石法の適用となる岩石の砕石微粉末（じゃ紋岩を除く）、焼成発泡した廃ガラス、石炭灰（クリンカアッシュ）別表２ 品質性能に係る製造等の管理方法
品目
1 再生加熱アスファルト混合物

製造等の管理事項

確認頻度

報告日

６月に１回以上―

６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日定期管理を実施する月以外の月に１回以上及び原材料
又は再生資源の変
質時

―

随時

―

常時

―

６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日

別表３の試験項目

６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日

別表３の試験項目

６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日

別表３の試験項目

６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日定期管理を実施する月以外の月に１回以上及び原材料
又は再生資源の変
質時

―

随時

―

常時

―

別表３の試験項目

定期管理

2 再生資源を含有した路盤材

日常管理(1)検査（公的機関による検査）
粒度試験
コンシステンシー試験（ＰＩ）
修正ＣＢＲ試験
すり減り減量試験(2)その他（実施機関を問わない。）
下水汚泥溶融スラグ、一般廃棄物溶融ス
ラグ、鉄鋼スラグの基準への適合確認
異物除去体制の整備及び除去の実施
原材料、再生資源及び製品の保管状況
写真撮影(1) 検査（検査機関を問わない。）
粒度試験
コンシステンシー試験（ＰＩ）
突固め試験
含水比試験
(2) その他（実施機関を問わない。）
異物除去体制の整備及び除去の実施
原材料、再生資源及び製品の保管状況
写真撮影

製品保管の累積により製品の形状を著しく変化
その他の管 させ品質が損なわれないよう、また、風雨等によ理り製品の流出等がないよう製品の管理を行うこと。

3

再生資源を含有したコンクリー
別表３の試験項目ト

4 再生コンクリート二次製品
5

再生資源を含有したインター
ロッキングブロック

6 再生塩化ビニル管・継手

定期管理(1)検査（公的機関による検査）
品質性能に係る申請内容（コーン指数試験結果等）への適合状況の確認(2)その他（実施機関を問わない。）
異物除去体制の整備及び除去の実施
原材料、再生資源及び製品の保管状況
写真撮影(1)検査 （検査機関を問わない。）
品質性能に係る申請内容（コーン指数試験結果等）への適合状況の確認

7 建設汚泥改良土
日常管理(2)その他（実施機関を問わない。）
異物除去体制の整備及び除去の実施
原材料、再生資源及び製品の保管状況
写真撮影
製品保管の累積により製品の形状を著しく変化
その他の管 させ品質が損なわれないよう、また、風雨等によ理り製品の流出等がないよう製品の管理を行うこ
と。

3

品目
普通肥料
バーク肥料

製造等の管理事項

確認頻度

報告日

―

―

―

６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日

別表３の試験項目

定期管理（１）検査（公的機関による検査）①改良土製造施設で使用する場合
・品質性能に係る申請内容（プロクターニードル
貫入
抵抗標準値）への適合状況の確認
・透水試験（「土の透水試験方法」JIS A 1218に準拠。）による透水性が向上することの確認①の場合は②現場で使用する場合６月に１回以上
・品質性能に係る申請内容（プロクターニードル ②の場合は貫入
１工事に１回以上
抵抗標準値）への適合状況の確認
・透水試験（「土の透水試験方法」JIS A 1218に準拠。）による透水性が向上することの確認
・その他工事発注者が要求する品質性能への適合状
況を確認すること（２）その他（実施機関を問わない。）
・改良土が耐水性を有していることの水壊試験
等による確認
・改良土が団粒構造であることの写真による確認・異物除去体制の整備及び除去の実施
・原材料、再生資源及び製品の保管状況写真
撮影

8 土壌改良材
グラウンド舗装用土壌改良材６月に１回以上（１）検査（検査機関を問わない。）
・品質性能に係る申請内容（プロクターニードル
定期管理を実施す
貫入る月以外の月に１
抵抗標準値）への適合状況の確認
回以上及び原材料
・透水試験（「土の透水試験方法」JIS A 1218に又は再生資源の変
準質時拠。）による透水性が向上することの確認
日常管理（２）その他（実施機関を問わない。）
・改良土が耐水性を有していることの水壊試験
等による確認
・改良土が団粒構造であることの写真による確認・異物除去体制の整備及び除去の実施
・原材料、再生資源及び製品の保管状況写真
撮影

・製品保管の累積により製品の形状を著しく変化
させ品質が損なわれないよう、また、風雨等により製品の流出等がないよう製品の管理を行うこ
その他の管
と。
理
・事前に現地土の調査を行い、改良土が品質性能を満たすことを確認すること。
9 再生資源を含有したタイル

別表３の試験項目

4

４月３０日及び１０月３１日

４月３０日及び１０月３１日

―

随時

―

常時

―

６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日品目

製造等の管理事項

確認頻度

報告日

別表３の試験項目

６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日ホルムアルデヒド放散量

１月に１回以上―

随時―

再生資源を含有した建築用仕別表３の試験項目
上材（断熱材）６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日12 木材・プラスチック再生複合材 別表３の試験項目

６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日定期管理を実施する月以外の月に１回以上及び原材料
又は再生資源の変
質時

―

随時

―

常時

―

６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日常時―

10 再生木質ボード

クロルピリホスが添加されていないこと又は添加後５年以上を経過していることの確認
11

定期管理

(1)検査（公的機関による検査）「地盤材料の工学的分類方法」による土質分類（土質区分、最大粒径の確認）
修正ＣＢＲ試験(2)その他（実施機関を問わない。）
下水汚泥溶融スラグ、一般廃棄物溶融スラ
グ、鉄鋼スラグの基準への適合確認
異物除去体制の整備及び除去の実施
原材料、再生資源及び製品の保管状況
写真撮影(1) 検査（検査機関を問わない。）「地盤材料の工学的分類方法」による土質分類（土質区分、最大粒径の確認）

13 埋戻用再生砂

日常管理(2) その他（実施機関を問わない。）
異物除去体制の整備及び除去の実施
原材料、再生資源及び製品の保管状況
写真撮影
製品保管の累積により製品の形状を著しく変化
その他の管 させ品質が損なわれないよう、また、風雨等によ理り製品の流出等がないよう製品の管理を行うこ
と。

定期管理

検査（公的機関による検査）
引張試験（JIS A 8960）

日常管理

外観試験
中詰め材料が抜け出さない網目の寸法で、かつ、網目を構成する網糸が破断してもほつれが連続的に広がらない加工がなされていることを目視で確認

14 袋型根固め用袋材

5

品目

製造等の管理事項

定期管理(1)検査（公的機関による検査）① 改良土製造施設で使用する場合
・ 品質性能に係る申請内容（コーン指数
試験結果等）への適合状況の確認
・ 改良土が再泥化しないことを確認する
こと② 現場で使用する場合
・ 工事発注者が要求する品質性能及び環境安全性への適合状況を確認すること
・ 強度及び支持力を要する箇所へ使用する場合は、施工前に改良土が再泥化しないことを確認すること

報告日

①の場合は
６月に１回以上②の場合は１工事に１回以上

４月３０日及び１０月３１日(2) その他（実施機関を問わない。）
異物除去体制の整備及び除去の実施
原材料、再生資源及び製品の保管状況
写真撮影

６月に１回以上(1) 検査（検査機関を問わない。）
品質性能に係る申請内容（コーン指数
試験結果等）への適合状況の確認

定期管理を実施する月以外の月に１回以上及び原材料
又は再生資源の変
質時―(2) その他（実施機関を問わない。）
異物除去体制の整備及び除去の実施
原材料、再生資源及び製品の保管状況
写真撮影

随時

―

常時

―

６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日15 地盤改良用固化材

日常管理

製品保管の累積により製品の形状を著しく変化
させ品質が損なわれないよう、また、風雨等により製品の流出等がないよう製品の管理を行うこ
その他の管
と。
理
工事発注者及び使用者に対し、すべての工事
現場で要求する固化効果が発揮されるものではないことを十分に説明すること。

16 再生資源を含有した外装材

確認頻度

別表３の試験項目6

品目

製造等の管理事項

定期管理

17 再生土砂(1)検査（公的機関による検査）
品質性能に係る申請内容（土質分類、コーン
指数試験結果等）への適合状況の確認(2)その他（実施機関を問わない。）
異物除去体制の整備及び除去の実施
原材料、再生資源及び製品の保管状況
写真撮影

確認頻度

報告日

６月に１回以上

４月３０日及び１０月３１日定期管理を実施す(1)検査 （検査機関を問わない。）
る月以外の月に１
品質性能に係る申請内容（土質分類、コーン
回以上及び原材料
指又は再生資源の変数試験結果等）への適合状況の確認
質時―(2)その他（実施機関を問わない。）
異物除去体制の整備及び除去の実施
原材料、再生資源及び製品の保管状況
写真撮影

随時

―

常時

―

新規申請及び
更新申請時

―

日常管理

製品保管の累積により製品の形状を著しく変化
その他の管 させ品質が損なわれないよう、また、風雨等によ理り製品の流出等がないよう製品の管理を行うこと。

18 再生プラスチック車止め

別表３の試験項目7

8「アスファルト抽出試験法」（舗装調査・試験法便覧）「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）」（JIS A 1146）

反応性「修正CBR試験方法」（舗装調査・試験法便覧）「ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法」（JIS A 1121）

修正ＣＢＲ

すり減り減量「比表面積試験」（JIS R 5201の7.1）「ﾌﾗｲｱｯｼｭのﾓﾙﾀﾙによるフロー値比及び活性度指数の試験方法｣(JIS A 6201附属書C)「ﾌﾗｲｱｯｼｭのﾓﾙﾀﾙによるフロー値比及び活性度指数の試験方法｣(JIS A 6201附属書C)

フロー値比
活性度指数

「フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法」（JIS A 1144）

塩化物含有量「45μmふるい残分試験方法(網ふるい方法)」（JIS A 6201附属書B）
度 比表面積末 残分「コンクリートのスランプ試験方法」（JIS A 1101）「密度試験」（JIS R 5201の6）
密度

スランプ

「強熱減量」（JIS A 6201の8.3）
強熱減量
粉 45μmふるい「湿分」（JIS A 6201の8.2）
湿分「コンクリートの圧縮強度試験方法」（JIS A 1108）「二酸化けい素」（JIS A 6201の8.1）
二酸化けい素圧縮強度●コンクリートの性能試験

試験項目

試験内容（試験規格等）「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）」（JIS A 1146）「道路用鉄鋼スラグの水浸膨張試験方法」（JIS A 5015 付属書B）

水浸膨張比

３．再生資源を含有したコンクリート「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）」（JIS A 1145）
反応性○フライアッシュ「骨材の微粒分量試験方法」（JIS A 1103）
アルカリシリカ「道路用鉄鋼スラグの呈色判定試験方法」（JIS A 5015 付属書A）

呈色判定試験

「骨材のふるい分け試験方法」（JIS A 1102）
微粒分量

粒度

「骨材の単位容積質量及び実績率試験方法」（JIS A 1104）「粗骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1110）「骨材の単位容積質量及び実績率試験方法｣（JIS A 1104）

単位容積質量「電気炉酸化スラグ骨材の化学成分分析方法」（JIS A 5011-4附属書A）

吸水率

化学成分

単位容積質量●骨材（鉄鋼スラグ）「細骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1109）

絶乾密度・「土の液性限界・塑性限界試験方法」（JIS A 1205）

微粒分量○電気炉酸化スラグ

ＰＩ「骨材の微粒分量試験方法」（JIS A 1103）

粒度「骨材のふるい分け試験方法」（JIS A 1102）「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）」（JIS A 1146）「骨材のふるい分け試験方法」（JIS A 1102）

反応性

粒度

●路盤材の品質試験項目「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）」（JIS A 1145）

単位容積質量「ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法」（JIS A 1121）
アルカリシリカ「粗骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1110）「骨材の単位容積質量及び実績率試験方法｣（JIS A 1104）

吸水率「道路用鉄鋼スラグ」（JIS A 5015）

試験内容（試験規格等）「細骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1109）

絶乾密度・「粗骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1110）

すり減り減量２．再生資源を含有した路盤材「高炉スラグ骨材の化学成分分析方法」（JIS A 5011-1附属書A）

化学成分「細骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1109）

吸水率「塩化物」（JIS A 5002の5.5）

塩化物量（JIS A 1804）「骨材のふるい分け試験方法」（JIS A 1102）

粒度

乾燥密度・

「骨材の微粒分量試験方法」（JIS A 1103）「骨材のふるい分け試験方法」（JIS A 1102）「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）」（JIS A 1145）

アルカリシリカ「コンクリート生産工程管理用 試験方法―骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（迅速法）」「骨材の微粒分量試験方法」（JIS A 1103）「粗骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1110）「細骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1109）

試験内容（試験規格等）

微粒分量

吸水率

○コンクリート塊●骨材及び混和材の品質

試験項目○高炉スラグ

粒度●骨材（下水汚泥溶融スラグ及び一般廃棄物溶融スラグ）

安定度・フロー値 「マーシャル安定度試験方法」（舗装調査・試験法便覧）●マーシャル安定度試験に対する基準値

粒度範囲●粒度範囲、再生アスファルト量

試験項目

試験内容（試験規格等）

品質性能に係る試験項目及び試験内容

１．再生加熱アスファルト混合物

別表３

9

「骨材のふるい分け試験方法」（JIS A 1102）「骨材の微粒分量試験方法」（JIS A 1103）「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）」（JIS A 1145）「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）」（JIS A 1146）

粒度
微粒分量
アルカリシリカ
反応性「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）」（JIS A 1145）「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）」（JIS A 1146）「コンクリート生産工程管理用試験方法―骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（迅速法）」（JIS A 1804）

アルカリシリカ

反応性「塩化物」（JIS A 5002の5.5）

塩化物量「強熱減量」（JIS A 6201の8.3）「密度試験」（JIS R 5201の6）

二酸化けい素湿分
強熱減量
密度「粗骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1110）「硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法｣（JIS A 1122）

吸水率

安定性

「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）」（JIS A 1146）

反応性（JIS A 1804）

すり減り減量洗い試験で失わ 「骨材の微粒分量試験方法」（JIS A 1103）
れる量「粗骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1110）「骨材の単位容積質量及び実績率試験方法｣（JIS A 1104）「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）」（JIS A 1145）「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）」（JIS A 1146）「骨材のふるい分け試験方法」（JIS A 1102）「骨材の微粒分量試験方法」（JIS A 1103）

吸水率

単位容積質量アルカリシリカ

反応性

粒度

微粒分量

「ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法」（JIS A 1121）「粗骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1110）「硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法｣（JIS A 1122）
安定性「細骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1109）

絶乾密度・「細骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1109）
吸水率

絶乾比重・

○その他の再生資源「ﾌﾗｲｱｯｼｭのﾓﾙﾀﾙによるフロー値比及び活性度指数の試験方法｣(JIS A 6201附属書C)
活性度指数「高炉スラグ骨材の化学成分分析方法」（JIS A 5011-1附属書A）「骨材のふるい分け試験方法」（JIS A 1102）「比表面積試験」（JIS R 5201の7.1）「ﾌﾗｲｱｯｼｭのﾓﾙﾀﾙによるフロー値比及び活性度指数の試験方法｣(JIS A 6201附属書C)
フロー値比「45μmふるい残分試験方法(網ふるい方法)」（JIS A 6201附属書B）
度 比表面積

末 残分「二酸化けい素」（JIS A 6201の8.1）

化学成分○高炉スラグ

粒度「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）」（JIS A 1145）

アルカリシリカ「コンクリート生産工程管理用試験方法―骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（迅速法）」「骨材の微粒分量試験方法」（JIS A 1103）

微粒分量

粉 45μmふるい「湿分」（JIS A 6201の8.2）○フライアッシュ「細骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1109）

絶乾密度・

粒径判定実績率 「コンクリート用砕石及び砕砂」（JIS A 5005）

塩化物イオン「コンクリート用溶融スラグ骨材を用いたモルタルの膨張率試験方法」(JIS A5031附属書1)

膨張性(JIS A 6206の7.8)（JIS R 6206の7.6）(JIS A 6206の7.7)

強熱減量

酸化マグネシウム （JIS A 6206の7.5）（JIS A 6206の附属書A）

活性度指数
フロー値比

（JIS A 6206の7.3）（JIS A 6206の附属書A）

比表面積

三酸化硫黄

「フェニルニッケルスラグ骨材の化学成分分析方法」（JIS A 5011-2附属書1の10）「銅スラグ骨材の化学成分分析方法」（JIS A 5011-3附属書1）（JIS A 6206の7.2）

密度○高炉スラグ微粉末「コンクリート用溶融スラグ骨材の金属鉄分析方法」（JIS A 5031附属書2）

金属鉄

塩化物量

化学成分

○下水汚泥溶融スラグ、一般廃棄物溶融スラグ「骨材のふるい分け試験方法」（JIS A 1102）

粒度「粗骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1110）「骨材の単位容積質量及び実績率試験方法｣（JIS A 1104）

単位容積質量「骨材の微粒分量試験方法」（JIS A 1103）「細骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1109）

微粒分量

吸水率
吸水率

「電気炉酸化スラグ骨材の化学成分分析方法」（JIS A 5011-4附属書A）

試験内容（試験規格等）「粗骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1110）

化学成分○電気炉酸化スラグ●骨材及び混和材の品質（つづき）

試験項目

絶乾密度・

試験内容（試験規格等）「細骨材の密度及び吸水率試験方法」（JIS A 1109）○コンクリート塊●骨材及び混和材の品質

試験項目

４．再生コンクリート二次製品

10

試験内容（試験規格等）

外観試験

配筋等
圧縮強度試験

「プレキャストコンクリート製品－性能試験方法通則」（JIS A 5363）

内圧試験

せん断強度試験

曲げ強度試験

圧縮強度試験

寸法の許容差○その他の製品「コンクリート強度試験用供詩 体の作り方」（JIS A 1132）

圧縮強度試験

圧縮強度試験

「プレキャストコンクリート製品－性能試験方法通則」（JIS A 5363）「コンクリートの圧縮強度試験方法」（JIS A 1108）（JIS A 5372の９．３及びJIS A 5372附属書Ｅの５．）「コンクリート強度試験用供詩 体の作り方」（JIS A 1132）

配筋等

曲げ強度試験

（JIS A 5372附属書Ｅの４．）寸法の許容差○路面排水溝類「コンクリートの圧縮強度試験方法」（JIS A 1108）「プレキャストコンクリート製品－性能試験方法通則」（JIS A 5363）（JIS A 5371の８．２及びJIS A 5363）

軸圧縮試験（JIS A 5372の９．３及びJIS A 5372附属書Ｄの５．）「コンクリート強度試験用供詩 体の作り方」（JIS A 1132）
圧縮強度試験

「コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮 強度試験方法」（JIS A 1107）（JIS A 5372附属書Ｄの４．）
配筋等「プレキャストコンクリート製品－性能試験方法通則」（JIS A 5363）「コンクリートの圧縮強度試験方法」（JIS A 1108）「コンクリート強度試験用供詩 体の作り方」（JIS A 1132）（JIS A 5372の９．３及びJIS A 5372附属書Ｃの５．）（JIS A 5372附属書Ｃの４．）寸法の許容差○マンホール類

内圧強度試験

「コンクリートの圧縮強度試験方法」（JIS A 1108）「プレキャストコンクリート製品－性能試験通則」（JIS A 5363）（JIS A 5371附属書Ａの４．、附属書Ｂの４．、附属書Ｃの４．、附属書Ｄの４．に準ずる）（JIS A 5371の６）「コンクリートの圧縮強度試験方法」（JIS A 1108）「コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮 強度試験方法」（JIS A 1107）（JIS A 5371附属書Ｄの４．）寸法の許容差曲げ強度試験

寸法の許容差「コンクリートの圧縮強度試験方法」（JIS A 1108）○暗きょ類「コンクリート強度試験用供詩 体の作り方」（JIS A 1132）（JIS A 5371附属書Ｃの４．）○ブロック式擁壁類

曲げ強度試験

圧縮強度試験

寸法の許容差曲げ強度試験

「透水性試験」（JIS A 5371の附属書Ｂの５．３）

透水性試験○路面排水溝類「コンクリート強度試験用供詩 体の作り方」（JIS A 1132）

圧縮強度試験

「プレキャストコンクリート製品－性能試験方法通則」（JIS A 5363）

曲げ強度試験

「コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮 強度試験方法」（JIS A 1107）（JIS A 5372の９．３及びJIS A 5372附属書Ｂの５．）

配筋等（JIS A 5372附属書Ｂの４．）寸法の許容差○擁壁類度の測定方法

継手端面の直角 「継手端面の直角度の測定方法」（JIS A 5372附属書Ａの６．３）「コンクリートの圧縮強度試験方法」（JIS A 1108）「コンクリート強度試験用供詩体の作り方」（JIS A 1132）

圧縮強度試験

「コンクリートの圧縮強度試験方法」（JIS A 1108）「曲げ強度試験」（JIS A 5372附属書Ａの６．２）「コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮 強度試験方法」（JIS A 1107）（JIS A 5371附属書Ｂの４．）寸法の許容差○舗装・境界ブロック類

曲げ強度試験

「コンクリートの圧縮強度試験方法」（JIS A 1108）「プレキャストコンクリート製品－性能試験方法通則」（JIS A 5363）（JIS A 5372の９．３及びJIS A 5372附属書Ａの５．）「コンクリート強度試験用供詩 体の作り方」（JIS A 1132）

圧縮強度試験

「コンクリート強度試験用供詩 体の作り方」（JIS A 1132）

圧縮強度試験

曲げ強度試験

（JIS A 5372附属書Ａの４．）

配筋等外観試験（JIS A 5372の９．１など）寸法の許容差○くい類（JIS A 5371附属書Ａの４．）外観試験（JIS A 5371の８．１など）

試験内容（試験規格等）●セメントコンクリート二次製品（鉄筋コンクリート二次製品）の性能等

試験項目

寸法の許容差

○暗きょ類

外観試験

●セメントコンクリート二次製品（無筋コンクリート二次製品）の性能等

試験項目

11

試験内容（試験規格等）「プレキャストコンクリート製品－性能試験方法通則」（JIS A 5363）

圧縮強度試験

（JSWAS K-10の７．３）（JSWAS K-10の７．４）（JSWAS K-10の７．５）

耐酸性試験

吸水性試験

軸方向耐圧試験（JSWAS K-11の６．２）（JSWAS K-11の６．３）（JSWAS K-11の６．４）（JSWAS K-11の６．５）

外圧試験

水密性試験

耐酸性試験

吸水性試験

外観、形状及び寸法 （JSWAS K-11の６．１）○下水道用レジンコンクリート管

接合部の水密性試験 （JSWAS K-10の７．６）（JSWAS K-10の７．２）

圧縮強度試験

外観、形状及び寸法 （JSWAS K-10の７．１）○下水道用レジンコンクリート製マンホール●レジンコンクリート二次製品の性能等

内圧試験

せん断強度試験

曲げ強度試験

透水性試験

圧縮強度試験

曲げ強度試験

寸法

形状（JASS 7 M-101の６．３）（JASS 7 M-101の６．２）（JASS 7 M-101の６．１）（JASS 7 M-101の３．３．１）（JASS 7 M-101の３．２）●日本建築学会基準に関する品質試験「コンクリートの圧縮強度試験方法」（JIS A 1108）「透水性試験」（JIS A 5371の附属書Ｂの５．３）（JIS A 5372の９．２及びJIS A 5363）

圧縮強度試験
透水性試験「コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮強度試験方法」（JIS A 1107）「コンクリート強度試験用供詩体の作り方」（JIS A 1132）（JIS A 5372の７、JIS A 5372の９．３及びJIS A 5364）

圧縮強度試験

「プレキャストコンクリート製品－性能試験方法通則」（JIS A 5363）（JIS A 5371付属書Bの４．）

試験内容（試験規格等）

配筋等

曲げ強度試験

（JIS A 5372附属書Ａの４．、附属書Ｂの４．、附属書Ｃの４．、附属書Ｄの４．、附属書Ｅの４．、形状・寸法等（JIS A 5372の６）「プレキャストコンクリート製品－性能試験方法通則」（JIS A 5363）●ＪＩＳ規格に関する品質試験

試験項目

５．再生資源を含有したインターロッキングブロック（JSWAS K-12の６．５）

試験内容（試験規格等）

附属書Ｆの５．、附属書Ｇの５．に準ずる）

寸法の許容差○その他の製品

曲げ強度試験

（JIS A 5372の９．３及びJIS A 5372附属書Ｇの５．）「コンクリート強度試験用供詩 体の作り方」（JIS A 1132）

配筋等「コンクリートの圧縮強度試験方法」（JIS A 1108）（JIS A 5372附属書Ｇの４．）寸法の許容差

○共同溝類
吸水試験

耐酸試験

「コンクリートの圧縮強度試験方法」（JIS A 1108）（JSWAS K-12の６．４）（JSWAS K-12の６．３）

水密性試験「コンクリート強度試験用供詩 体の作り方」（JIS A 1132）

圧縮強度試験

曲げ強度試験

（JSWAS K-12の６．２）

圧縮強度試験

（JIS A 5372の９．３及びJIS A 5372附属書Ｆの５．）配筋等（JSWAS K-12の６．１）

外圧試験（JIS A 5372附属書Ｆの４．）○下水道推進工法用 レジンコンクリート管●レジンコンクリート二次製品の性能等（つづき）

試験項目

寸法の許容差○用排水路類●セメントコンクリート二次製品（鉄筋コンクリート二次製品）の性能等（つづき）

試験項目

12

JIS K 7206

ビカット軟化温度試験(肥料取締法第７条ただし書き)

JIS K 9797の６．１．５

AS-62の９．２．５

AS-62の９．２．６

偏平試験

負圧試験

浸せき試験

コーン指数

日本統一土質分類

試験項目

試験内容（試験規格等）「締固めた土のコーン指数試験」（JGS(地盤工学会基準） 716-2000）「地盤材料の工学的分類方法」（JGS(地盤工学会基準） 0051-2000）「土の液性限界・塑性限界試験方法」（JIS A 1205）

JIS K 9797の６．１．２

ビカット軟化温度試験

７．建設汚泥改良土

JIS K 9797の６．１．１

引張試験「土壌改良資材の試験方法及び効果検定法」（JIS A 1509-2）（JIS A 1509-2）（JIS A 1509-3）

役物の角度の測定
吸水試験（JIS A 1509-2）（JIS A 1509-2）（JIS A 1509-2）

裏あしの形状及び高さの測定

反り及び直角性の測定

寸法及びばちの測定

表面品質

試験項目

９．再生資源を含有したタイル

改良土が団粒構造であること 写真による確認こと

試験内容（試験規格等）「土の透水試験方法」JIS A 1218

公益財団法人 日本スポーツ施設協会 屋外スポーツ施設の建設指針を参考「肥料分析法」「肥料分析法」「肥料分析法」

改良土が耐水性を有している 水壊実験等による確認

透水試験

JIS K 9797の６．３（JIS B 7502に規定するマイクロメータ、JIS B 7507に規定するノ

寸法

ギス、又はこれらと同等以上の精度を持つものを用いて測定する。）

標準値

JIS K 9797の６．２

外観及び形状プロクターニードル貫入抵抗●グラウンド舗装用土壌改良材

AS-59の９．８

耐薬品性試験

●下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管

加里全量〔Ｋ2Ｏ〕（現物）

JIS K 9798の６．１．５

管体曲げ強度試験

窒素全量〔Ｎ〕（現物）

JIS K 9798の６．１．３

耐圧試験
りん酸全量〔Ｐ2Ｏ5〕（現物）

幼植物試験の結果

JIS K 9798の６．１．２

ビカット軟化温度試験

JIS K 9798の６．１．４

水分JIS K 9798の６．１．１

引張試験

偏平試験

「肥料分析法」

ｐＨ

ギス、又はこれらと同等以上の精度を持つものを用いて測定する。）「肥料分析法」「肥料分析法」

陽イオン交換容量〔CEC〕(乾物）JIS K 9798の６．４（JIS B 7502に規定するマイクロメータ、JIS B 7507に規定するノ

寸法「堆肥等有機物分析法」

炭素窒素比〔Ｃ/Ｎ比〕JIS K 9798の６．３「土壌改良資材の試験方法及び効果検定法」

有機物の含有率（乾物）●バーク肥料（肥料取締法第２２条に基づく特殊肥料）

植害試験

外観及び形状●建築排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管

AS-58の９．５引っ張る。）

AS-58の９．４（JIS K 7113に規定する方法によって引張速度（10㎜／min±20％）で

偏平試験

引張試験

（昭和４８年環境庁告示第１３号）

AS-58の９．３（JIS B 7502に規定するマイクロメータ、JIS B 7507に規定するノギス、

寸法

円周メジャーなどを用いて測定する。）（肥料取締法）普通肥料の公的規格（金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準別表１（ダイオキシン類に係る基準を除く。））

試験内容（試験規格等）

有害成分の含有量

●普通肥料

試験項目

AS-58の９．２

試験内容（試験規格等）

８. 土壌改良材

外観及び形状●排水用リサイクル硬質塩化ビニル管

試験項目

６．再生塩化ビニル管・継手〔塩化ビニル管・継手協会による規定〕

13

耐候性試験
難燃性試験

（JIS A 1509-9）（JIS A 1509-10）（JIS A 1509-12）

耐凍害性試験

耐薬品性試験

耐滑り性試験

断熱性試験
難燃性試験

（JIS A 5905の６．１８）（JIS A 5905の６．１９）（JIS A 5905の６．２０）（JIS A 5905の６．２１）（JIS K 7102の3.1(1)に規定する試験機を用い、JIS K 710

耐酸性試験

耐アルカリ性試験

耐汚染性試験

耐変退色性試験厚さ●木質系セメント板（JIS A 5908の６．１７）
耐引っかき性試験（JIS A 5905の６．１７）（JIS A 5404の６．２）「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」（JIS A 1321)「建築用構成材の断熱性測定方法－校正熱箱法及び保護熱箱法」（JIS A 1420）

2の2.(2.1)のB-1法によって48時間照射）（JIS A 5905の６．１６）

耐衝撃性試験

（JIS A 5908の６．１６）（JIS K 7102の3.1(1)に規定する試験機を用い、JIS K 710

平面引張強さ試験

耐変退色性試験「建築用構成材の断熱性測定方法－校正熱箱法及び保護熱箱法」（JIS A 1420）（JIS A 5908の６．１５）

断熱性試験

耐汚染性試験

（JIS A 5908の６．１４）（JIS A 5905の６．１４）

ホルムアルデヒド放散量

耐アルカリ性試験（JIS A 5905の６．１３）

くぎ逆引抜抵抗試験

試験（JIS A 5905の６．１２）

木ねじ保持力試験（JIS A 5908の６．１３）（JIS A 5905の６．１１）

はく離強さ試験

耐酸性試験（JIS A 5905の６．１０）

吸水長さ変化率試験（JIS A 5908の６．１０）（JIS A 5908の６．１２）

試験（JIS A 5908の６．９）

耐衝撃性試験

ホルムアルデヒド放散量（JIS A 5908の６．８）（JIS A 5908の６．７）（JIS A 5908の６．６）（JIS A 5908の６．５）（JIS A 5908の６．４）（JIS A 5908の６．３）（JIS A 5908の６．２．３）（JIS A 5908の６．１１）

木ねじ保持力試験（JIS A 5905の６．９）

吸水厚さ膨張率試験（JIS A 5908の６．２．１）（JIS A 5908の６．２．２）

試験内容（試験規格等）「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」（JIS A 1321)（JIS A 5905の６．２５）（JIS A 5905の６．２４）

平面引張強さ試験

はく離強さ試験（JIS A 5905の６．８）

吸水率試験

湿潤時曲げ強さ試験（JIS A 5905の６．５）

曲げ破壊荷重試験
吸水厚さ膨張率試験

曲げ強さ試験

（JIS A 5905の６．４）

含水率試験（JIS A 5905の６．６）

含水率試験（JIS A 5905の６．３）

密度試験（JIS A 5905の６．７）

密度試験（JIS A 5905の６．２．３）

直角度

湿潤時曲げ強さ試験

直角度（JIS A 5905の６．２．２）

幅及び長さ

曲げ強さ試験

幅及び長さ（JIS A 5905の６．２．１）

厚さ●パーティクルボード

厚さ

●繊維板

試験項目

試験項目

耐洗浄性試験

（JIS A 1509-8）

耐貫入性試験

試験内容（試験規格等）

塗膜付着性試験（JIS A 1509-7）

耐熱衝撃性試験

１０．再生木質ボード（JIS A 5905の６．２２）

耐引っかき性試験（JIS A 1509-5、JIS A 1509-6）

耐摩耗試験（JIS A 5905の６．２３）

2の2.(2.1)のB-1法によって48時間照射）（JIS A 1509-4）

曲げ試験

14

引張強さ

（JIS A 5404の６．５）

曲げ及びたわみ試験（JIS A 9504の６．２）（JIS A 9504の６．１）「発火促進試験方法」（JIS A 9521 附属書A（規定））（JIS A 9523の６．２）

ホルムアルデヒド放散
吸湿性（JIS A 9504の６．９）

外観

試験項目

試験内容（試験規格等）

曲げ強さ

JIS A 5741
JIS A 5741
長さ変化率試験「硬質発泡プラスチック－曲げ試験－第2部：曲げ特性の測定」（JIS K 7221-2）（JIS A 1412-2）

吸水率試験

JIS A 5741

「熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法－第３部：円筒法」（JIS A 1412-3）

試験項目

JIS A 5741

「熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法－第１部：保護熱板法（GHP法）」

熱伝導率

１２．木材・プラスチック再生複合材

密度（JIS A 9511の５．６）

密度

試験内容（試験規格等）

外観

外観（JIS A 9511の５．５）

寸法「はっ水性試験方法」（JIS A 9523 附属書D（規定））（JIS A 9523の６．８）

はっ水性「熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法－第２部：熱流計法（HFM法）」（JIS A 9511の５．４）

外観「防かび性試験方法」（JIS A 9523 附属書C（規定））「防火性試験方法」（JIS A 9523 附属書B（規定））
防かび性

防火性

（JIS A 1412-1）（JIS A 9511の５．２）（JIS A 9511の５．１（試験場所はJIS K 7100））

試料及び試験片

験場所

試験片の状態調節及び試「耐着火性試験方法」（JIS A 9523 附属書A（規定））（JIS A 9523の６．３）（JIS A 1420の７．）（JIS A 9504の６．８）

ホルムアルデヒド放散

耐着火性「建築用構成材の断熱性測定方法－校正熱箱法及び保護熱箱法」（JIS A 9504の６．７）

粒子の含有率（２）発泡プラスチック保温材(JIS A 9511 による規定)（JIS A 1412-2附属書B）（JIS A 9504の６．６）「熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法－第２部：熱流計法（HFM法）」

試験内容（試験規格等）

繊維の平均太さ

熱抵抗

試験項目（４）吹込み用繊維質断熱材(JIS A 9523 による規定)（JIS A 9521の８．２）

発火促進試験方法（JIS A 9521の８．３）（JIS A 9521の８．１）

試験内容（試験規格等）

ホルムアルデヒド放散

熱抵抗

幅、長さ及び厚さ

試験項目（JIS A 9504 附属書JA）（JIS A 9504の６．４）（JIS A 9511の５．１５（試験方法はJIS A 1901））

熱間収縮温度

熱伝導率

保温筒の寸法、密度及び直角度 （JIS A 9504 附属書B）

温板、保温帯及びブランケット）

密度（保温板、フェルト、波形保

ブランケット）

ルト、波形保温板、保温帯及び厚さ、幅及び長さ（保温板、フェ

試験項目（１）人造鉱物繊維保温材(JIS A 9504 による規定)

試験内容（試験規格等）

ホルムアルデヒド放散（JIS A 5404 附属書A)

発熱性試験（JIS A 9511の５．１４）（JIS A 9511の５．１３（燃焼性（C）はJIS K 7201-2））（JIS A 9511の５．１２）（JIS A 9511の５．１１）（JIS A 9511の５．８）「発泡プラスチック－硬質材料の圧縮試験」（JIS K 7220）（３）住宅用人造鉱物繊維断熱材(JIS A 9521 による規定)

吸水量「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」（JIS A 1321)

難燃性試験

１１．再生資源を含有した建築用仕上げ材（断熱材）

燃焼性（JIS A 5404の６．７）

くぎ側面抵抗試験

厚さ収縮率

透湿係数の測定（JIS A 5404の６．４）

直角度

含水率及びかさ比重試験 （JIS A 5404の６．６）

圧縮強さ（JIS A 5404の６．３）

幅及び長さ

15

（JIS A 5422の７．５）

含水率試験
曲げ破壊荷重試験

透水性試験「修正CBR試験方法」（舗装調査・試験法便覧 E001）「骨材の単位容積質量及び実績率試験方法」（JIS A 1104）「道路用鉄鋼スラグの呈色判定試験方法」（JIS A 5015 付属書Ａ）「道路用鉄鋼スラグの水浸膨張試験方法」（JIS A 5015 付属書Ｂ）

呈色判定試験

水浸膨張比「締固めた土のコーン指数試験」（JGS(地盤工学会基準） 716-2000）

試験内容（試験規格等）

単位容積質量●鉄鋼スラグコーン指数●地盤改良用固化材の品質

試験項目

１５．地盤改良用固化材

耐候性試験（JIS Ｌ 0842 オープンフレームカーボンアーク灯式耐候性試験機に

耐候性

より紫外線を7500時間照射後、JIS A 8960の引張試験を実施）

引張試験（JIS A 8960）

もほつれが連続的に広がらない加工がなされていることを目視で確認を行う。

中詰め材料が抜け出さない網目の寸法で、かつ、網目を構成する網糸が破断して

強度

外観

試験項目

試験内容（試験規格等）「道路用鉄鋼スラグの水浸膨張試験方法」（JIS A 5015 付属書Ｂ）

水浸膨張比

１４．袋型根固め用袋材

発熱性試験「道路用鉄鋼スラグの呈色判定試験方法」（JIS A 5015 付属書Ａ）

呈色判定試験

耐候性

強度

●芯材なし

耐候性

強度

●芯材あり

試験項目

試験内容（試験規格等）

試験内容（試験規格等）

及び噴霧サイクル６０分ごとに４８分間の照射、１２分間水噴射）

いて、次の試験内容に耐えられるもの。（照射時間1,000時間、ブラックパネル温度63℃（JIS B 7753 サンシャインカーボンアーク灯式耐光性試験機及び耐候性試験機におもの※参考値 地面から450mmの高さにおいて水平方向に150kg程度の荷重に耐えられる及び噴霧サイクル６０分ごとに４８分間の照射、１２分間水噴射）

いて、次の試験内容に耐えられるもの。（照射時間1,000時間、ブラックパネル温度63℃（JIS B 7753 サンシャインカーボンアーク灯式耐光性試験機及び耐候性試験機にお※参考値 曲げ強度：2,000Ｎ・m程度。JIS Z 0602に準ずる

試験内容（試験規格等）「締固めた土のコーン指数試験」（JGS(地盤工学会基準） 716-2000）「地盤材料の工学的分類方法」（JGS(地盤工学会基準） 0051-2000）「土の液性限界・塑性限界試験方法」（JIS A 1205）（JIS A 5422の７．１２）（JIS A 5422の７．１２）（JIS A 5422の７．１１）（JIS A 5422の７．１０）（JIS A 5422の７．９）（JIS A 5422の７．８）（JIS A 5422の７．７）

１８．再生プラスチック車止め

コーン指数

日本統一土質分類

試験項目

１７．再生土砂

難燃性試験

「骨材の単位容積質量及び実績率試験方法」（JIS A 1104）

吸水による反り試験

耐凍結融解性試験「地盤材料の工学的分類方法」（JGS(地盤工学会基準） 0051-2000）

耐候性試験

塗膜の密着性試験

耐衝撃性試験

単位容積質量●骨材（鉄鋼スラグ）

修正ＣＢＲ

日本統一土質分類●再生砂の品質試験項目

試験内容（試験規格等）（JIS A 5422の７．４）寸法測定試験JIS A 5741

安全性試験

（JIS A 5422の７．６）（JIS A 5422の７．３）

反り測定試験JIS A 5741

耐候性試験

１３．埋戻用再生砂（JIS A 5422の４．２）（JIS A 5422の７．２）

外観

JIS A 5741

熱特性試験

試験項目

JIS A 5741

衝撃強さ試験

１６．再生資源を含有した外装材

JIS A 5741

曲げ強さ試験

別表４ 環境安全性に係る製造等の管理方法

品

目

対象となる試験の種類
タンクリーチング
使用する再生資源
溶出量基準Ⅰ群 溶出量基準Ⅱ群 含有量基準群
試験等による区分
県への報告日＊スラグとは、鉄鋼スラグ、下水汚泥溶融スラグ及び一般廃４月３０日、１０月３１日注１）
１月３１日、４月３０日、棄物溶融スラグをいう。
建設汚泥使用製品は、１月３１日、４月３０日、７月３１日及び７月３１日及び１０月３１日

１０月３１日1

2

再生加熱アスファルト
混合物

再生資源を含有した
路盤材

3

再生資源を含有したコンクリート4

再生コンクリート
二次製品

5

再生資源を含有した舗装用ブロック

6 再生塩化ビニル管・継手

7 建設汚泥改良土

普通肥料
土壌改
8
良材

9

アスファルトコンクリート塊
のみ使用
スラグを使用する場合
コンクリート塊及びアスファ
ルトコンクリート塊のみ使用
スラグを使用する場合
フライアッシュを造粒固化させたもの又はセメント系固化材を用いて薬剤固化させたもの

10 再生木質ボード○（シアンを除く）○○（シアンを除く）○○（シアンを除く）

建設汚泥（火山灰質土を含◎◎注２）まない）を使用する場合
建設汚泥（火山灰質土を含◎◎◎注２）む。）を使用する場合
上記以外○
コンクリート塊のみ使用
鉄鋼スラグを使用する場合○○（シアンを除く）
上記以外○
コンクリート塊のみ使用
スラグを使用する場合○○（シアンを除く）
上記以外○
コンクリート塊のみ使用
スラグを使用する場合○○（シアンを除く）
上水汚泥を使用する場合○
上記以外○
溶出の可能性がある物質を ◎（溶出の可能含む場合性のある物質）
上記以外
建設汚泥（火山灰質土を含◎◎◎注２）む。）を使用する場合
上記以外
◎
◎注２）
普通肥料の公的規格（別表５参照）について、含有量は１回/３月以
上、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準は１回/月以上実施
し、４月３０日及び１０月３１日までに報告

グラウンド舗装用土壌改良材

再生資源を含有したタイル○◎
コンクリート塊のみ使用
スラグを使用する場合
上記以外
未利用木材のみ使用
上記以外
未利用木材のみ使用
上記以外

◎

●
●

●（シアンを除く）●
再生資源を含有した11
建築用仕上材（断熱材）●
JIS A 5741の８．３（安全性）について、１回/６月以上実施し、４月３０
木材・プラスチッ
日及び１０月３１日までに報告
ク再生複合材
溶出の可能性がある物質を ◎（溶出の可能
土木建
袋型根固め用含む場合性のある物質）
築用プラ
袋材
12
スチック
上記以外
資材
廃プラスチック類○
再生プラスチッ
溶出の可能性がある物質を◎（溶出の可能ク車止め
含む場合性のある物質）16

品

目対象となる試験の種類
タンクリーチング
使用する再生資源
溶出量基準Ⅰ群 溶出量基準Ⅱ群 含有量基準群
試験等による区分
県への報告日＊スラグとは、鉄鋼スラグ、下水汚泥溶融スラグ及び一般廃４月３０日、１０月３１日注１）
１月３１日、４月３０日、棄物溶融スラグをいう。
建設汚泥使用製品は、１月３１日、４月３０日、７月３１日及び７月３１日及び１０月３１日

１０月３１日13 埋戻用再生砂14 地盤改良用固化材

15

再生資源を含有した
外装材

16 再生土砂コンクリート塊を使用する場 ◎（六価クロム合のみ）スラグを使用する場合
アスファルトコンクリート塊
のみ使用
上記以外
鉄鋼スラグのみ使用
上記以外
○

○

○
○

○（シアンを除く）○（シアンを除く）○（シアンを除く）

未利用木材のみ使用
上記以外●

アスファルトコンクリート塊
及び砕石微粉末のみ使用
コンクリート塊を使用する場 ◎（六価クロム
合のみ）
セメント又はセメント系固化 ◎（六価クロム材を使用する場合
のみ）
焼成発泡した廃ガラス〇〇

石炭灰（クリンカアッシュ）〇〇（シアンを除く）※別表４に掲げる物質以外の溶出、含有が懸念される場合は、懸念される物質が基準に適合していることを確認すること。
○：製品又は再生資源に係る試験（溶出量基準に係る試験は１回/月以上、含有量基準に係る試験は１回/３月以上の頻度で確認）●：製品又は再生資源に係る試験（溶出量基準及び含有量基準に係る試験は1回/６月以上の頻度で確認）◎：製品に係る試験（溶出量基準に係る試験は１回/月以上、含有量基準に係る試験は１回/３月以上の頻度で確認）
注1）更新認定をした製品は、１０月３１日の報告を４月３０日にまとめて報告することができる。
注2）セメント又はセメント系固化材を使用した場合は、六価クロムについては、溶出量基準Ⅰ群として実施する１月に１回か、または製品1,000ｍ３を製造するごとに１回かのいずれか短い期間ごとに確認を行うこと。

17◆緩和規定(ただし、申請書の製造等の管理計画の欄にその根拠と実施計画の記載が必要）
1 溶出量基準Ⅱ群の物質以外の物質の溶出のおそれがないときは、溶出量基準Ⅰ群の物質に係る６月に１回の確認を除いて、溶出量基準Ⅱ群の物質に係る確認に替えることができる。
2 溶出量基準Ⅱ群の物質以外の物質で溶出の可能性のある物質が特定できるときは、溶出量基準Ⅰ群の物質に係る６月に１回の確認を除いて、溶出量基準Ⅱ群の物質及び当該物質に係る確認に替えることができる。
3 建設汚泥を再生資源として使用した認定リサイクル製品については、受入時に再生資源となる建設汚泥の発生場所ごとに溶出量基準Ⅰ群の物質に係る環境安全性の確認を行い、要綱や要領を遵守して製品の管理をし、及び要綱第８条に定める認定の更新を受けている場合において、１、２の緩和規定を適用することができる。
4 鉄鋼スラグを再生資源として使用した認定リサイクル製品については、含有量基準群の物質に係る確認を、下表の物質に係る確認に替えることができる。
5 確認の実施頻度は、当該認定リサイクル製品の製造等の量１００ｍ３当たり１回とすることができる。この場合においても、確認実施頻度は、６月に１回を下回ることができない。
6 木材のみ（樹脂により加工された木材を除く。）を原料として使用した認定リサイクル製品については、環境安全性に係る基準への適合状況の確認を省略することができる。
7 供給者等を再生資源供給証明書により明らかにしている再生資源を使用する製品については、過去３年間の環境安全性に係る基準への適合状況から溶出又は含有のおそれがないと判断できる物質の確認頻度を、６月に１回とすることができる。
環境安全性に係る試験項目及び基準値
項目

溶出量基準Ⅱ群

含有量基準群

環境庁告示第46号に基づく溶出量基準○○○

0.003mg/L以下

150mg/kg以下

○

○

○

0.05mg/L以下

250mg/kg以下○

検出されないこと溶出量基準Ⅰ群

環境省告示第19号に基づく含有量基準

1 カドミウム
2 六価クロム
3 シマジン

○

4 シアン

○

5 チオベンカルブ○

0.02mg/L以下

6 四塩化炭素○0.002mg/L以下

7 クロロエチレン○

0.002mg/L以下

8 1,2-ジクロロエタン○

0.004mg/L以下

9 1,1-ジクロロエチレン○

0.1mg/L以下

10 シス-1,2-ジクロロエチレン○

0.04mg/L以下

11 1,3-ジクロロプロペン○

0.002mg/L以下

12 ジクロロメタン○

13 総水銀○○○0.0005mg/L以下

15mg/kg以下

14 セレン○○○

0.01mg/L以下

150mg/kg以下

15 テトラクロロエチレン○

0.01mg/L以下

16 チウラム○0.006mg/L以下

17 1,1,1-トリクロロエタン○

1mg/L以下

18 1,1,2-トリクロロエタン○

0.006mg/L以下

19 トリクロロエチレン

○

20 鉛

○

○

○

0.01mg/L以下

21 砒素

○

○

○

0.01mg/L以下

150mg/kg以下

22 ふっ素○○○0.8mg/L以下

4,000mg/kg以下

23 ベンゼン○24 ほう素○○○25 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

〇

0.05mg/L以下

26 ポリ塩化ビフェニル○

検出されないこと

27 有機リン

○

検出されないこと0.003mg/L以下
50mg/kg以下（遊離シアン）

0.02mg/L以下

0.01mg/L以下
150mg/kg以下

0.01mg/L以下
1mg/L以下

4,000mg/kg以下

溶出量基準Ⅰ群：環境基本法第１６条第１項に基づく「土壌の汚染に係る環境基準」（平成３年環境庁告示第４６号）（農用地、米及びアルキル水銀に係る基準を除く。）
溶出量基準Ⅱ群：溶出量基準Ⅰ群のうち上表の項目に係る基準
含有量基準群：土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第２項に定める基準

鉄鋼スラグを使用した認定製品の含有量基準群に係る緩和規定
品目

項目

緩和規定
再生加熱アスファルト混合物
再生資源を含有した路盤材
埋戻用再生砂地盤改良用固化材

再生資源を含有したコンクリート
再生コンクリート二次製品
インターロッキングブロック
再生資源を含有したタイル

カドミウム
六価クロム

○

総水銀
セレン

○

鉛

○

○

砒素
ふっ素

○

○

ほう素

○

○

18

別表５ 環境安全性検査方法
品目

1 再生加熱アスファルト混合物

再生資源を含有した路盤材
・再生粒度調整砕石
・再生クラッシャーラン

検査対象

再生資源等
(検査の目的とする物質)

検査項目

製品
・下水汚泥溶融スラグ
又は・一般廃棄物溶融スラグ
再生資源 ・鉄鋼スラグ

溶出量基準Ⅱ群

・下水汚泥溶融スラグ
・一般廃棄物溶融スラグ
・鉄鋼スラグ製品
・フライアッシュを造粒固化また又は再生資源 はセメント系固化材を用いて薬剤固化させたもの
陶磁器くず

前処理方法
( )は参考例示JIS K 0058-1※

分析方法( )は参考例示
平３環第４６号

含有量基準群（CNを除く。） JIS K 0058-2

平１５環第１９号

溶出量基準Ⅱ群

平３環第４６号

JIS K 0058-1※

含有量基準群（CNを除く。） JIS K 0058-2

平１５環第１９号

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号

溶出量基準Ⅰ群

平３環第４６号

平３環第４６号

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号

含有量基準群

平１５環第１９号

平１５環第１９号

タンクリーチング試験

国交省通知

平３環第４６号

ｐＨ(地盤工学会基準 JGS
0211)(地盤工学会基準
JGS 0211)

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号

2

製品（中 建設汚泥（固化剤等を含む。）
再生クラッシャーランで建設汚泥間製品を （鉄鋼スラグを混合する場合をを使用するもの
含む。）
含む。）

製品
・鉄鋼スラグ3 再生資源を含有したコンクリート 又は再生資源
・フライアッシュ

含有量基準群（CNを除く。） JIS K 0058-2

平１５環第１９号

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号

・下水汚泥溶融スラグ
・一般廃棄物溶融スラグ
再生コンクリート二次製品
製品
・鉄鋼スラグ
4 ・セメントコンクリート二次製品 又は・レジンコンクリート二次製品
再生資源 ・陶磁器くず・フライアッシュ

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号

・下水汚泥溶融スラグ
・一般廃棄物溶融スラグ
・鉄鋼スラグ5

再生資源を含有した舗装用ブロック

6 再生塩化ビニル管・継手

7 建設汚泥改良土

8 土壌改良材

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号

含有量基準群（CNを除く。） JIS K 0058-2

平１５環第１９号

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号

上水汚泥

溶出量基準Ⅰ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号（当該付着廃棄物）（溶出の可能性のある物
質）（JIS K 0058-1）

平３環第４６号

溶出量基準Ⅰ群

平３環第４６号

平３環第４６号

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号

含有量基準群

平１５環第１９号

平１５環第１９号

タンクリーチング試験

国交省通知

平３環第４６号

ｐＨ(地盤工学会基準 JGS
0211)(地盤工学会基準
JGS 0211)

普通肥料の公定規格（含有量）

肥料分析法（農林水産省 肥料分析法（農林水産省
農業環境技術研究所法） 農業環境技術研究所法）

普通肥料の公定規格（判定基準省令別表１（ダイオキシン類に係る基準を除く。））

昭４８環第１３号

昭４８環第１３号

溶出量基準Ⅰ群

平３環第４６号

平３環第４６号

含有量基準群

平１５環第１９号

平１５環第１９号

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号

（再生資
源以外の
付着した
廃棄物）

製品

建設汚泥（固化剤等を含む。）

再生資源
（下水汚
泥）

下水汚泥

グラウンド舗 製品
浄水場から発生する上水汚泥
装用土壌改良 又は再生資源
材
・下水汚泥溶融スラグ
・一般廃棄物溶融スラグ
・鉄鋼スラグ9 再生資源を含有したタイル

平１５環第１９号

・陶磁器くず製品
・廃ガラス
又は再生資源 ・採石及び窯業廃土・フライアッシュ・再・未利用木材

製品
普通肥料

含有量基準群（CNを除く。） JIS K 0058-2

製品
・陶磁器くず又は再生資源 ・廃ガラス・上水汚泥・採石及び窯業廃土・フライアッシュ

19

含有量基準群（CNを除く。） JIS K 0058-2

平１５環第１９号

溶出量基準Ⅱ群

平３環第４６号

JIS K 0058-1※

品目

平３環第４６号

ホルムアルデヒド

JIS A 1460

JIS A 1460

クロルピリホス

(JIS A 1460)(JIS K 0128)

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1

平３環第４６号

ホルムアルデヒド

JIS A 1460又は
JIS A 1901

JIS A 1460又は
JIS A 1901

カドミウム

JIS K 6743

JIS S 3200-7

鉛

JIS K 6743

JIS S 3200-7

水銀JIS K 6743

JIS S 3200-7

セレン

JIS K 6743

JIS S 3200-7

砒素

JIS K 0400-61-10

JIS S 3200-7

六価クロム

JIS K 0400-65-20

JIS S 3200-7（溶出の可能性のある物
質）（JIS K 0058-1）

平３環第４６号

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号

・コンクリート塊

六価クロム

平３環第４６号

平３環第４６号

・下水汚泥溶融スラグ
・一般廃棄物溶融スラグ
・鉄鋼スラグ

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号

・再・未利用木材
・廃プラスチック

（再生資源
以外の付
（当該付着廃棄物）
着した廃棄物）

再生プラスチッ
再生資源 廃プラスチック類
ク車止め
製品

13 埋戻用再生砂14 地盤改良用固化材

製品
又は再生資源 ・陶磁器くず（廃瓦、レンガくずに限る。）

製品
又は
再生資源

分析方法
( )は参考例示JIS K 0058-1

木材・再生プラ
スチック複合材

袋型根固め用袋材

前処理方法( )は参考例示

溶出量基準Ⅱ群

・無機繊維
再生資源を含有した建築用仕上 製品
又は・木質繊維材（断熱材）
再生資源 ・発泡プラスチック

木材・再生プラ製品
スチック複合材

12

検査項目

製品
又は
再・未利用木材
再生資源

10 再生木質ボード

11

再生資源等
(検査の目的とする物質)

検査対象

含有量基準群（CNを除く。） JIS K 0058-2

平１５環第１９号

溶出量基準Ⅱ群

平３環第４６号

JIS K 0058-1※・石炭灰
溶出量基準Ⅰ群
JIS K 0058-1※
・廃石膏（半水石膏、無水石膏に限る。）
含有量基準群（CNを除く。） JIS K 0058-2
・製紙スラッジ灰
溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号
平１５環第１９号
平３環第４６号

鉄鋼スラグ

15 再生資源を含有した外装材

製品
・再・未利用木材
又は・フライアッシュ
再生資源
製品

16 再生土砂・コンクリート塊
・セメント又はセメント系固化材

製品
焼成発泡した廃ガラス
又は石炭灰（クリンカアッシュ）
再生資源

含有量基準群（CNを除く。） JIS K 0058-2

平１５環第１９号

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号

六価クロム

平３環第４６号

平３環第４６号

溶出量基準Ⅱ群

JIS K 0058-1※

平３環第４６号

含有量基準群

平１５環第１９号

平１５環第１９号

国交省通知：平成１２年３月２４日建設省技調発第４９号
建設省営建発第１０号（平成１３年４月２０日一部変更）

昭４８環第１３号：昭和４８年環境庁告示第１３号
平３環第４６号 ：平成３年環境庁告示第４６号
平１５環第１９号：平成１５年環境省告示第１９号

判定基準省令：金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令（昭和４８年総理府令第５号）※粗砕試料による試験とする。
ただし、下水汚泥溶融スラグ、一般廃棄物溶融スラグ又は鉄鋼スラグを検査対象とする場合は利用有姿による試験とすることができる。

20

別表６
番
号

単価地区適用一覧
単価地区名

適

用

地

域

県土整備事務所名1

福岡県土１【旧福岡土木管内全域】

福岡市（旧周船寺、元岡、北崎村を除く）、古賀市、
糟屋郡（新宮町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町）

福岡県土整備事務所

2

福岡県土２【旧前原土木管内全域】

糸島市（旧前原市、旧糸島郡（旧二丈町、旧志摩町））、福岡市の一部（旧周船寺、元岡、北崎村）

福岡県土整備事務所
前原支所

3

久留米県土１【旧久留米土木１】

久留米市（旧田主丸町、北野町、城島町、三潴町を除く）

4

久留米県土２【旧久留米土木２】

小郡市、三井郡大刀洗町、久留米市（旧北野町）

5

久留米県土３【旧久留米土木３】

うきは市、久留米市（旧田主丸町）

6

久留米県土４【旧久留米土木４】

久留米市（旧三潴町、旧城島町）

7

南筑後県土１【旧大牟田土木管内全域】

大牟田市

8

南筑後県土２【旧柳川土木１】

柳川市、大川市、みやま市（除旧高田町）、大木町

9

南筑後県土３【旧柳川土木２】

みやま市（旧高田町）

10

直方県土管内全域【旧直方土木管内全域】

直方市、宮若市、鞍手郡（小竹町、鞍手町）

直方県土整備事務所

11

京築県土１【旧豊前土木管内全域】

豊前市、築上郡（築上町、吉富町、上毛町）

京築県土整備事務所

12

京築県土２【旧行橋土木１】

行橋市、京都郡みやこ町

13

京築県土３【旧行橋土木２】

京都郡苅田町適14

朝倉県土１【旧朝倉土木１】

朝倉市（旧甘木市）、朝倉郡筑前町

用

15

朝倉県土２【旧朝倉土木２】

朝倉市（旧杷木町）、朝倉郡東峰村

16

朝倉県土３【旧朝倉土木３】

朝倉市（旧朝倉町）

17

八女県土１【旧八女土木１】

八女市（旧八女市（除旧上陽町）、旧立花町）、筑後市、八女郡（広川町）

18

八女県土２【旧八女土木２】

八女市（旧矢部村、旧星野村）

19

八女県土３【旧八女土木３】

八女市（旧上陽町、旧黒木町）

20

北九州県土１【旧北九州土木１】

北九州市（小倉北区、小倉南区、門司区、戸畑区）

21

北九州県土２【旧北九州土木２】

北九州市（若松区、八幡東区、八幡西区）、中間
市、遠賀郡（芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町）

22

北九州県土３【旧宗像土木１】

宗像市（除旧大島村）、福津市

23

北九州県土４【旧宗像土木２】

宗像市（旧大島村）

24

田川県土管内全域【旧田川土木管内全域】

田川市、田川郡（香春町、添田町、福智町、糸田町、川崎町、大任町、赤村）

田川県土整備事務所

25

飯塚県土管内全域【旧飯塚土木管内全域】

飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡桂川町

飯塚県土整備事務所

26

那珂県土１【旧那珂土木１】

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、福岡市（博多区の一部、南区の一部）

那珂県土整備事務所

27

那珂県土2【旧那珂土木2】

那珂川市大字五箇山 ※コンクリ―トのみ

那珂県土整備事務所

単
価
地
区

一
覧

21

久留米県土整備事務所

南筑後県土整備事務所
南筑後県土整備事務所
柳川支所

京築県土整備事務所
行橋支所

朝倉県土整備事務所

八女県土整備事務所

北九州県土整備事務所

北九州県土整備事務所
宗像支所

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67